— 177 — 



in presenza della fase liquida L 2 . A 238° circa i cristalli § si scompon- 

 gono (linea tratteggiata RS) e danno luogo a cristalli y e al miscuglio eu- 

 tettico Bi -f- BiBr 3 , facendo risalire la temperatura fino al punto di fusione 

 di questo, cioè verso i 250° (linea BG del diagramma). 



Continuando il raffreddamento, intorno ai 2u0° solidifica la fase liquida 

 L 2 costituente l'eutettico BiBr 3 -f-Bi (linea DE). 



Per quantità di bromo maggiori al 45 % ma inferiori al 53,8 °/ 0 , per 

 temperatura superiore ai 210°, si ha una sola fase liquida. Coll'abbassarsi 

 della temperatura, lungo la linea LE cristallizza del Bi Br 3 puro, e intorno 

 ai 200° solidifica l'eutettico Bi Br 3 -(- Bi . 



Per concentrazioni superiori al 53,8 % di bromo, lungo LM cristallizza 

 del BiBr 3 puro. 



La retta VZ, a circa 153°, indica una trasformazione in solido del 

 BiBr 3 puro. 



Da tutto quanto abbiamo esposto sul sistema bismuto-bromo risulta 

 quindi evidente come sia da interpretarsi diversamente il lavoro dell'Eggink, 

 sul quale ritorneremo dopo aver reso note le nostre osservazioni sul sistema 

 bismuto-cloro, e come si giunge alle seguenti conclusioni : 



1°) nella fusione dei miscugli di tribromuro di bismuto e bismuto 

 non si ottiene nessun composto definito, ma, per un intervallo di concen- 

 trazione, una serie di cristalli misti (a); 



2°) questi subiscono due trasformazioni: si trasformano cioè in una 

 forma (/?) la quale poi passa in una forma (/), con notevole sviluppo di 

 calore ; 



3°) il punto di fusione di questi cristalli (/) è sempre superiore ai 

 punti di fusione dei due componenti Bi e BiBr 3 ; 



4°) da questi cristalli y, dopo la fusione completa, si riottengono 

 nel raffreddamento cristalli a di altra composizione, in presenza di due 

 strati liquidi che riproducono i medesimi fenomeni ; 



5°) a 153° il BiBr 3 mostra una trasformazione in solido. 



